480 Sitzung der phys.-math. Classe v. 18. März 1909. — Mittheütmg v. 4. März. 



Die Bestimmung des Emissionsvermögens der Metalle erfolgte 

 bei unseren früheren Versuchen in der Weise, daß wir die Strahlung 

 eines schwarzen Körpers und der zu untersuchenden blanken Metall- 

 fläche für die gleiche Temperatur und für die gleiche Wellenlänge 

 miteinander verglichen. Der Quotient aus den beiden beobachteten 

 Strahlungsintensitäten lieferte dann ohne weiteres das gesuchte Emis- 

 sionsvermögen. Dieses einfache Verfahren erwies sich bei der vor- 

 liegenden Untersuchung nicht als empfehlenswert, da sich die Not- 

 wendigkeit ergeben hatte, die strahlenden Metallplatten und das als 

 »schwarzer Körper« dienende Hohlgefäß durch getrennte Vorrich- 

 tungen zu erwärmen. Genaue Gleichheit der Temperaturen war in 

 beiden Apparaten nur mit großem Zeitaufwand zu erreichen. Wir 

 gingen deshalb dazu über, sowohl für die zu untersuchenden Metalle 

 als auch für den schwarzen Körper die Abhängigkeit der Strahlungs- 

 intensität von der Temperatur durch besondere Versuchsreihen zu be- 

 stimmen und die Ergebnisse dieser Versuchsreihen durch Kurven dar- 

 zustellen. Aus diesen Kurven wurden die Strahlungsintensitäten für 

 bestimmte Temperaturen (ioo°, 200 , 300 , 400 , 500 C.) durch 

 Interpolation entnommen und mit Hilfe dieser interpolierten Werte 

 die Emissionsvermögen durch Division berechnet. Dieses Verfahren 

 setzt jedoch voraus, daß alle Versuchsreihen bei der gleichen Emp- 

 findlichkeit der Anordnung beobachtet oder auf dieselbe Normalemp- 

 findlichkeit umgerechnet werden. Da die Empfindlichkeit des Gal- 

 vanometers im Laufe der Zeit gewisse Schwankungen aufwies, waren 

 wir genötigt, an jedem einzelnen Beobachtungstage die Empfindlich- 

 keit unserer Anordnung durch Beobachtung einiger Punkte der Iso- 

 chromate des schwarzen Körpers zu ermitteln und hiernach unsere 

 übrigen Beobachtungsdaten auf die als »normal« angenommene Emp- 

 findlichkeit umzurechnen. 



Die von uns gewählte Versuchsanordnung ist in Fig. 1 dargestellt. 

 A bedeutet einen elektrischen Ofen, in welchem die zu untersuchenden 

 Metalle erhitzt wurden. Der Ofen bestand aus 3 Teilen, nämlich dem 

 Mittelblock MM, und den beiden Seitenteilen H und H,. Alle 3 Teile 

 waren aus Kupfer gefertigt und fest ineinandergefügt, der Mittelblock 

 massiv, die Seitenteile hohl, mit einer Wandstärke von 10 mm. Auf 

 die beiden Seitenteile waren die Heizspiralen aus Konstantandraht ge- 

 wickelt. Die durch die Heizspiralen erzeugte Stromwärme wurde dem 

 Mittelblock durch Leitung zugeführt. Seine Temperatur wurde mit Hilfe 

 eines Silber-Konstantan-Thermoelements T, welches durch eine seitliche 

 Bohrung in das Innere des Blocks eingeführt war, gemessen. Die zu 

 untersuchenden Metallscheiben waren kreisförmige etwa 1 mm dicke 

 ebene Platten von 50 mm Durchmesser. Sie wurden mit Hilfe von Spring- 



